실시 예 1 , 2 및 비 교예 1 의 점착제 층 구비 편광판 에 관해서 , 편광자 의 연신 방향 을 세로 방향 으로 하 여 , 세로 10 cm , 폭 25 mm 의 스트립 형 으로 샘플 을 잘라냈 다 . 각 샘플 을 , 에탄올 로 닦 은 유리판 ( 코닝 사 제조 ) 의 표면 에 점착제 층 이 유리판 에 접하 도록 접합 하 여 , 오토클레이브 처리 ( 50 ℃, 0 . 5 MPa , 20 분 ) 를 행했 다 . 오토클레이브 처리 한 샘플 을 85 ℃ 의 오븐 내 에 100 시간 정치 한 후 에 , 샘플 을 빼내 어 85 ℃ 로 설정 된 항온조 내 의 인장 시험기 ( AUTOGRAPH AG - X plus , 가부 시 키가 이샤 시마즈 세이사쿠 쇼 제조 ) 에 셋 트 했 다 . 그리고 , 85 ℃ 의 환경 하 에서 , 박리 각도 180 ° 의 방향 으로 박리 속도 300 mm / 분 으로 세로 방향 으로 박리 하 여 박리 강도 를 측정 했 다 . 박리 강도 는 박리 치가 안정 된 구간 의 평균치 로 했 다 . 표 2 에 결과 를 나타낸다 .